SUA l'Hist. Katurelle et tFs Arts, 419 



plus parfaite ,- &: le depart des matlercs hctcrogencs tres-exnft ( i ). 

 La foiite a cte Uipcrieure. 



La vjtrificatiun tctale ne fauroit ctre mieux conrtatee que par 

 Pinfpeftion i!u lahier qui couvroit la fonte en bain ; c'eft un verro 

 parfait , bleu & couleur de porcclaine qui n'a plus !a moindre adion 

 lur I'aimant. Une partie de co laitier a memc ete convertie en ecume 

 blanche , prodult du i)lus ha-t degrc de vitrification , & qui nous 

 fert communemcnt d'indication pour diminuer la quantite du charbon 

 dans le fourneau. 



Cctte fonte reflemble parfaitement ;\ ce que Ton appelle gdu'aiix 

 lacier dans le pays de Naffau - Siegen , a Bendorf , d"ans le duche 

 de Juliers & dans la Styrie ; cts gateaux ne font autre chofe que 

 de la tonte provenant de la mine de ter blanche , fpathique , fondue 

 fans melange d'autre mine , a laquelle mine on a donne le'nom de 

 pUrre d'acUr , parce que c'efl avec la fonte q.ui en provient qu'on 

 y fabrique Facier. " 



C'eft , Cans doute , la mC-me matlere qu'on a donnee k M Gri<jnon 

 pour du fer natit ( i ) ; car il dit que fon regule de fo efr analogue 

 au prttendu fer natit d'AIlemagne ; raais ce n'eft point la le fer 

 natit dont les mineralogiftes Allemands , tejs que le cclebre Mar- 

 graff, &:c. ont parle, 



n refulte de cette obfervation, qu'on pourrolt epargner la mace- 

 ration pour obtenir une fonte reguline , en augmentant la quantite 

 de chaibon*. & en trouvant fa proportion exafte de fondans qui 

 convient a chaque mme ; il faudroit calculer par lequel des deux 

 moyens il en coutcrou le moins. Au relk , pour I'ufaae ordinaire 

 on na pas beiom d'aufTi bon fer; mais je ne doute point qu'on ne 

 parvienne k converfir une pareille fonte en acier , en la traitant dc 

 la raeme mamcre cue les gSteaux d acier d'AIlemagne; ne feroit-ce 

 pas 1^ un moyen de parvemr a nous paffer des aciers d'Allemaene > 

 Jole prelque aliurer qu'on y reufllroit ; fi la fonte d'Alvar etoit mieuK 

 traitee aux forges de Rives , je ne doute pas que I'acier qui en pro- 

 vient , n'ega.at cclui d'AIlemagne. ^ ^ 



Dans la manicre ordinaire de conduire nos fourneaux il eH dif 

 ficile que la matiere en fufion fe purifie bien , & qu'elle conferve 

 en meme-temps tout fon phlogifiique ; car, a mefure que la mina 

 fbnd elk- le mele avec le metal qui ell dej^ fondu , & y apporte de 

 nouvelles impuretcs tand.s que le vent , agifTant fur la furface da. 

 metal en bain, lui enleve les principes effentiels , quand I'ouvrier n'y 



■ 1 ) liiJrpige 41,- 



[2) Itid pa^s 76, & Preface, page n, ' ' o"' ^' 



